76 
0. Mügge, Einfache Schiebungen 
Die entstehenden Lamellen sind z. T. äußerst fein , der Kristall 
erscheint an den gepreßten Stellen windschief verbogen und mit 
seidigem Schimmer auf diesen Teilen. Bei entgegengesetzter 
Druckrichtung und z. T. auch „von selbst“ (d. h. infolge von 
Spannungen) verschwindet zuweilen der seidige Schimmer wieder, 
und die gepreßte Stelle wird wieder ebenflächig. 
Daß nicht bloße Translation erfolgt, ergibt sich einmal aus 
der Lage der Reflexe breiterer Lamellen, ferner aus der optischen 
Orientierung verschobener Teile. 
Der Hausmannit wird in dünnen Schliffen tief braunrot, in 
den feinen Fasern, die, von ( 1 0 1 } , {101} und {101} begrenzt, von 
Fig. 3 [parallel (001)]. 
verschobenen Absonderungsflächen nach (101) losbröckeln, hell- 
gelb durchsichtig; letztere löschen parallel der Längsrichtung aus 
und zeigen keinen merklichen Pleochroismus. Die Färbung ver- 
tieft sich schnell beim Erhitzen, so daß auch feinste Fasern schon 
vor Erreichung der Rotglut undurchsichtig werden. In Schnitten 
// (001) erkennt man optische Einachsigkeit, kräftige negative 
Doppelbrechung, Zwillingslamellen leuchten hell auf, verwerfen 
sich vielfach; das Aussehen ist nicht unähnlich dem von Rutil 
(in dickeren Schliffen), zumal die Spaltrisse ähnlich verlaufen (Fig. 3, 
parallel (001), Fig. 4, beliebig). 
Die Spaltung ist //' (001) zwar deutlich, aber die Spalt- 
flächen stets uneben und muschlig; im Dünnschliff // (001) bemerkt 
man auch Spaltrisse diagonal zu den Lamellen, vermutlich // (111); 
die Absonderungsflächen nach den Gleitebenen sind sehr eben und 
